コンクリート構造物のひび割れと劣化、その対策について
岡山大学名誉教授

阪 田 憲 次1

インフラをめぐる状況• 少子高齢化‐人口減少、人材難、低経済成長• 地球温暖化‐異常気象と災害の巨大化• 社会基盤の老朽化‐長寿命化、維持管理、補修、補強、更新、廃棄• 東日本大震災と南海トラフ地震‐想定外・減災、国土強靭化
2

人口動態
総人口

若年層人口 高齢者人口 生産年齢人口
14歳以下

65歳以上

15～64歳2014年 1億2,714万人 1,633万人

3,237万人

7,843万人

100%

12.8%

25.5%

61.7%

939万人

3,768万人

5,001万人

9.7%

38.8%

51.5%

割合(%)

2050年 9,708万人
割合(%)

100%

3

地球温暖化4

東日本大震災からの教訓

想定外
災害は次に起こる災害によって凌駕される

減災・設計におけるフェイルセーフ化
・被災しても人命が失われないことを最重視する
5南海トラフ巨大地震（2012年8月29日の想定）（2013年3月18日の想定）

・マグニチュード：9.1
・震度6強以上：24府県239市区町村
・震度7：10県151市区町村
・20m 以上の津波：８都県→高知県黒潮町：34m, 8分
・死者(風の強い冬の深夜）：32.3万人
・全壊焼失建物数：238万6千棟
・経済的被害：230兆3千億円（GDPの42％）

国土強靭化（ストックの議論であり、フローの視点で、論じてはならない）
6

インフラの老朽化と維持管理「荒廃するアメリカ」
1981年：Pat Choate博士
アメリカの公共施設への投資の縮小のため欠陥橋梁が占める割合が45%に上る状況に警鐘を鳴らした。
60～75:ヴェトナム戦争
傷病兵の為の社会福祉予算

7

橋梁の劣化状況

8（国土交通省HP)

9（国土交通省HP）

10コンクリート構造物の劣化と耐久性• コンクリート構造物の劣化には、特別の劣化作用による早期劣化と時間とともに老化する経年劣化とがある。
• 耐久性とは、時間の経過に伴うコンクリートおよびコンクリート構造物の性能低下（経年劣化）に対する抵抗性を意味する。
• 耐久性とは、種々の劣化作用（早期劣化）に抵抗し、長期にわたって使用に耐える性質である。
11

コンクリート構造物の劣化とその原因

12

コンクリートのひび割れと劣化・コンクリートおよびコンクリート構造物の劣化とひび割れとは密接に関係する。
・ひび割れはその原因によって特徴がほぼ決まっており、ひび割れから劣化の原因を推測できる。
・ひび割れは劣化、耐久性低下の前兆となる。

「コンクリートの劣化と補修のわかる本」
セメントジャーナル社
13

ひび割れの原因
分類
材料

施工

環境

構造・外力項目

原因セメント

異常凝結、膨張、水和熱

骨材

含有鉱物、泥分、反応性骨材

コンクリート沈下、ブリージング、乾燥収縮

練混ぜ、運搬長時間の練混ぜ、圧送および運搬時の加水

打込み、締固め

不十分な締固め、打継ぎ処理の不良

養生

初期養生不良（乾燥、凍結）、硬化前の振動

鉄筋工

配筋の乱れ、かぶりの不足

型枠工

型枠のはらみ、支保工の沈下

温度・湿度変化

火災、凍結融解、部材両面の温度・湿度差

化学物質

酸、塩類の化学作用

有害物質の侵入中性化、塩化物イオン（鉄筋腐食）

外力

オーバーロード（地震・積載荷重）

基礎・地盤

構造物の不同沈下

設計

断面・鉄筋不足14水和熱による温度ひび割れ

内部拘束

外部拘束15

収縮ひび割れ• 乾燥収縮が、ベースコンクリート等に拘束され、それによって発生する引張応力によりひび割れが発生する。
• 等間隔で、拘束面より垂直に発生する。

ベースコンクリート

ベースコンクリート

16型枠及び地盤に起因するひび割れ

17アルカリ骨材反応• アルカリ・シリカ反応(NaOH or KOH) +シリカ鉱物 →シリカゲル
アルカリ反応性鉱物
シリカゲル ＋ 水 → 膨張 → ひび割れ
• アルカリシリカ反応の条件①反応性鉱物（クリストバライト、オパール等）を含む骨材が存在する。
②コンクリート内部のアルカリ度がある限度値以上になる。
③十分な水分が供給される。
18

アルカリ骨材反応によるひび割れ
・たがいに120度をなして発達する３本足のひび割れ（3 legged Cracking)となる。
・ただ、配筋状態や鉄筋量によってはこのような特徴がない場合もある。
・ひび割れ幅はきわめて大きく、著しい劣化を引き起こす恐れがある。
19

反応性骨材を使用するときの対策①低アルカリセメントを使用する。
②単位セメント量を小さくする。
③高炉セメントやフライアッシュセメントを使用する。
④コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m3以下とする。
⑤外部からの水の浸入を遮断する。
⑥コンクリートが十分に乾燥するまでコンクリート表面を被覆しない。
20

ペシマム（最悪）値
ペシマム値
6膨張量

543ペシマム値
21020406080100

混合率21鉄筋の腐食による劣化
鉄筋が腐食すると、その体積はもとの約2.5倍に膨張し、その膨張圧によってかぶりコン
クリ－トにひび割れを生じさせ、剥離を引き起こさせる。その原因としては、コンクリートの中性化と塩化物イオンのコンクリート中への侵入が考えられる。

22

中性化（炭酸化）
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
pH = 12.5
pH = 8.5
・フェノールフタレィン１％アルコール溶液噴霧で赤紫色を呈する部分は中性化していない。
中性化深さ ＝ γ・α・√t
中性化速度係数； α = 3.57 + 9.0 (W/B)
・温度が高いほど、湿度が低いほど、中性化は速くなる。
23

塩化物イオンによる鉄筋腐食

24

海洋構造物の環境と鉄筋腐食
常時大気中（酸素）飛沫帯（酸素、水）HWL

潮汐帯（酸素、水）
LWL

常時水面下（水）25

鉄筋腐食の防止対策
・緻密なコンクリートとする。
①水セメント比の低減②高炉スラグ微粉末等の混和材の添加③入念な施工・鉄筋の防錆対策①亜鉛メッキ鉄筋、エポキシ樹脂塗装鉄筋②防水処理（床板）③電気化学的防食・かぶりの増加（設計）26耐硫酸塩性MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O
硫酸塩→ CaSO4・2H2O + Mg(OH)2
石膏
3CaO・Al2O3 + 6H2O →3CaO ・Al2O3 ・6H20
アルミン酸３石灰；アルミネート相（クリンカーを構成している化合物）
3CaO・Al2O3・6H2O + 3(CaSO4・2H2O) + 20H2O→ 3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O
エトリンガイト（セメントバチルス）
・エトリンガイトの生成はきわめて大きい体積膨張を引き起こし、コンクリートに膨張性のひび割れを生じさせ、組織が緩み、崩壊が進行する。
27

凍害（凍結融解作用）
大 気

エントラップトエアー：0.2～2.0％、100μm以上(気泡間隔係数：400～700 μm)
エントレインドエアー：3～6%,数μm～100 μm（気泡間隔係数：150～200 μm)

氷結圧
・氷結圧により、コンクリートは表面からスケーリングを起こし、ぼろぼろになる。
・ひび割れは亀甲状を示し、放射状に入る。
28

地震・津波による損傷
地震の揺れによる損傷津波による損傷

29

コンクリート構造物の劣化対策
・事前対策：設計段階における耐久性の考慮：耐久設計
・供用期間中における対策：維持管理（点検、劣化度の判定）
・事後対策：補修・補強・更新・廃棄
30耐久性の照査
・設計の段階で耐久性を保証する
予測式← コンクリートの配合条件等↓(安全係数)X(劣化現象の設計値）≦(制限値）
↑
実験、実績
31

中性化の照査
中性化に対する耐用年数（年）

構造物係数:1.0（重要構造物1.1）

γiyd
＜1.0
ylim

中性化深さの設計値=γcb･αd√tαk･βe･γc
αk: 中性化速度係数の特性値
βe: 環境作用の程度を表す係数
γc: コンクリートの材料係数

鋼材腐食発生限界深さ＝C－Ck
C：かぶりの期待値：設計かぶり
Ck：中性化残り
通常環境10mm
塩分環境下10～25mmとするのがよい。

32

各種係数等予測値
・中性化速度係数：αp = 3.57 + 9.0・W/B
・塩化物イオンに対する拡散係数：
普通ポルト； log Dp = -3.9(W/C)2 + 7.2(W/C) - 2.5
高炉､シリカ； log Dp = -3.0(W/C)2 + 5.4(W/C) - 2.2・相対動弾性係数：試験 JIS A 1148(A法)で求めてよい。
最大 W/C を表で与える。
・耐化学的侵食性：最大 W/C を表で与える。
・コンクリートの透水係数：試験で求める。
log Kp = 4.3(W/C) - 12.5
33

ひび割れ幅に対する照査・ひび割れ幅の算定：w =ｌ(εs – εc)w ：ひび割れ幅、ｌ：ひび割れ間隔
εs ：ひび割れ間における鉄筋の平均ひずみ
εc ：コンクリート表面の平均ひずみ（乾燥収縮）w ≤ w a （許容ひび割れ幅） c：かぶり34

水和熱によるひび割れ発生に対する照査
Ｉｃｒ(t)≧γｃｒ
Icr(t)：ひび割れ指数
Icr(t)＝ftk(t)/σt(t)ftk(t)：材齢(t)におけるコンクリート引張強度の特性値
σt(t)：材齢(t)におけるコンクリート最大引張応力度→解析により算出
γcr：ひび割れ発生危険度およびひび割れ指数の精度に関わる安全係数
一般に1.0～1.8としてよい．
ひび割れを防止したい場合：1.75以上
ひび割れの発生をできるだけ制限
したい場合：1.45以上
ひび割れの発生を許容するが、ひび割れ幅が過大にならないように制限したい場合：1.0以上
35

水セメント比の最大値と最小かぶりの標準値
下表に示すコンクリートの水セメント比とかぶりを満足し、かつひび割れ幅が、前に示した許容ひび割れ幅を超えなければ、コンクリートの中性化、塩害、凍害および化学的浸食に対する耐久性照査に合格したものと考えてよい。

36

コンクリート構造物のメンテナンス
コンクリート構造物（インフラ）の長寿命化

メンテナンスの時代＊メンテナンスマネジメントシステムの構築
1)データベース、カルテの整備
2)予防保全(劣化が進む前に、こまめに補修して長寿命化を図る、更新投資額の削減と維持管理費の増
加：アセットマネジメントで評価）
3)メンテナンス技術の開発
・劣化度検査の頻度
・検査箇所およびその方法
37コンクリート構造物のメンテナンス(続）・劣化度の判定(診断の標準化）・劣化度に応じた補修あるいは補強の程度と方法＊社会構造および環境変化に応じたメンテナン
スの高度化、高機能化
・人口減少(インフラの廃棄 or 更新）
・異常気象(ゲリラ豪雨に対応する貯水量の増加）＊メンテナンスを担う人材の育成と資格認定
・１～2週間程度の技術講習会受講者を検査員に認定する(既存資格の活用、シニアの活用）＊財源の確保（道路特定財源等）
38

ライフサイクルの中に位置づけた維持管理
施工

供用
維持管理

設計
廃棄更新

補修・補強

検査・評価
39

むすび
・ひび割れは、コンクリートの有する欠点の一つであり、コンクリート構造物の劣化と密接に関係する。
・コンクリートのひび割れには、有害なものとそうでない避けられないものとがあることを理解すべきである。
・有害なひび割れを避け、コンクリート構造物の適切な維持管理によって、その長寿命化を図ることが求められている。
40